424 ETA 



faisant évaporer à siccité l'eau qui Je tient en dissolution^ 

 reprenant le résidu par l'eau distillée; neutralisant l'acide 

 arsenique par la potasse, et précipitant la liqueur par le ni- 

 trate de plomb : du poids de l'arséniate de plomb obtenu, 

 on conclura celui de l'arsenic. 



Pour déterminer la proportion de l'étain , du plomb , du 

 fer et du cuÏA^re, on traitera, dans un ballon à long col, 

 un poids déterminé d'étain par l'acide nitrique de i5 <à 

 20 degrés , en évitant que l'action soit trop rapide. Quand 

 il n'y aura plus de parties d'aspect métallique , on fera 

 chauffer la dissolution; on l'étcndra d'eau; on décantera le 

 liquide éclairci; on lavera le résidu à l'eau bouillante, puis 

 on le fera égoutter sur un filtre : on aura, par ce moyen , 

 l'oxide d'étain. On réunira les lavages ; on en chassera 

 une partie seulemejit de l'excès d'acide; on étendra d'eau, 

 et on précipitera le plomb par du sulfate d'ammoniaque; 

 on filtrera; on fera évaporer la liqueur presque à siccité, 

 et on reprendra le résidu par l'eau , afin de séparer encore 

 un peu de sulfate de plomb qui étoit dissous par lexcès 

 d'acide. Si ce résidu étoit coloré, il faudroit y ajouter un 

 peu d'acide nitrique délayé, puis filtrer. La liqueur filtrée 

 contiendra de l'acide arsénieux ou arsenique, des oxides de 

 fer et de cuivre. 11 faudra la rapprocher, et y mettre un 

 excès de potasse caustique; on précipitera les deux oxides, et 

 l'acide de l'arsenic restera uni à la potasse : on pèsera les deux 

 oxides, puis on les dissoudra dans facide hydrochlorique, et 

 on précipitera la solution par l'ammoniaque en excès. Le 

 fer seul sera précipité; on en prendra le ])oids, puis, 

 en le sousti'ayant de celui des deux oxides, la différence 

 donnera le poids du cuivre. 



Il existe un moyen très-simple de reconnoitre si l'étain 

 est fin ; il suffit , pour cela , de le fiiire fondre , d'en couler 

 une plaque dans un moule de pierre , et d'observer la 

 surface du métal après qu'il s'est solidifié : s'il est fin, il 

 sera très -brillant , comme s'il eût été poli ; s'il est allié 

 de plomb, de cuivre, de fer, ou de ces trois métaux à la 

 fois , la plaque sera d'un blanc mat, ou présentera des 

 taches ternes, dans lesquelles on distinguera des signes de 

 prislallis«ition. Mous ferons observer, d'après M. Vauquelin, 



